10 L. F. Nilson und O. Pettersson, 



Da diese Darstelluugsart also erfolglos blieb, so gründeteu wir 

 auf die Beobachtung, dass das metallische Eisen unter den erwähnten 

 Umständen das einzige Material ist, welches sowohl vön Natrium als von 

 Chlorberyllium unangegrifFen gelassen wird, eine neue Methode zur Dar- 

 stellung des Berylliums, welche erlaubt, dasselbe nicht nur in grösseren 

 Quantitäten zu erhalten, sondern auch von solcher Reinheit, dass das 

 gewonnene Präparat zur Bestimmung der Eigenschaften des Metalls ge- 

 eignet wird. 



Zu dem Zwecke benutzten wir einen auf der Drehbank geformten 

 Cylinder aus weichem Eisen, welcher eine Länge von 130 Mm., einen 

 Durchmesser von 70 Mm. und eine Höhlung von 35 Mm. Diameter und 

 110 Mm. Tiefe hatte. Diesen starkwändigen hohlen ( Zylinder konnte man 

 mit einer eisernen Schraube luftdicht verschliessen, in denselben wurde 

 schmelzendes Chlorberylliinn hineingegossen und darauf ein cylindrisch 

 gegossenes und von Naphta befreites Stück Natrium gelegt. Die Mengen 

 von Chlorberyllium und Natrium waren so gewählt, dass von dem letz- 

 teren ein geringer Ueberschuss vorhanden war. Darauf wurde der mas- 

 sive eiserne Schraubendeckel, welcher mit übergreifenden, genau auf dem 

 oben etwas conisch gedrechselten Cylinder passenden Kanten versehen 

 war, erwärmt aufgeschroben, wodurch ein vollständiger Luftabschluss er- 

 reicht wurde, und danach der ganze Apparat in einem Windofen bis auf 

 Rothglühhitze erhitzt. 



Als der Apparat nachher geöffnet wurde, fanden wir, dass die 

 Umsetzung eine vollkommene gewesen, der Cylinder enthielt statt Chlor- 

 ber3dlium und Natrium eine aus Chlornatrium und Beryllium bestehende 

 Masse ; doch war überdies auch der geringe Ueberschuss von Natrium 

 noch vorhanden. Als die geschmolzene Masse nämlich mit Wasser be- 

 handelt wurde, um das Kochsalz auszulösen, entwickelte sich viel Wasser- 

 stoftgas, welcher auch Spuren von Phosphorwasserstoft' enthielt; das 

 metallische Beryllium, welches hauptsächlich in dem oberen Theil des 

 Kochsalzes als ein Gewebe von meistens mikroskopischen Krystallen sich 

 angesammelt hatte, bheb dabei zurück. 



Das eiserne Gefäss war sichtbar ganz unversehrt geblieben. Ein 

 anderes Mal, als der Cylinder anhaltend bis zum Weissglühen erhitzt 

 wurde, fand man dagegen die Wände desselben angegriffen und im un- 

 teren Theil der Schmelze eine schwere, krystallinische Legirung von Be- 

 ryllium mit Eisen, welche ein spec. Gewicht von 4.387 hatte. 



Da das Beryllium also bei Weissglühhitze sich mit Eisen legirt, so 

 darf man bei der Darstellung des Grundstoffes nach unserem Verfahren 

 die Hitze nicht zu hoch steigern; man erhitzt nur so lange bis der Ap- 

 parat rothglühend wird. Die Reaction ist dann sicher vollendet. 



